286 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



le tracé s'infléchit de nouveau pour atteindre, sans 

 doute par une branciie à peu près horizontale, le point 

 correspondant au niclvel. Dans cette région, la courbe 

 B passe de nouveau au-dessous de A. 



Si nous changeons, dans le dernier diagramme, le 

 signe des ordonnées des courbes de manière à consti- 

 tuer leur image par rapport à une parallèle à l'axe des 

 abscisses, nous reconnaissons immédiatement, surtout 

 en les complétant du côté des fortes teneurs en nickel, 

 une similitude presque parfaite entre le diagramme 

 ainsi obtenu et celui qui a été précédemment donné 

 pour les dilatations vraies en fonction de la teneur. Le 

 point le plus bas des deux groupes de courbes se trouve 

 dans la même région, la superposition s'effectue dans 

 le même ordre et les valeurs des termes quadratiques 

 sont ou faibles ou importantes pour les mêmes teneurs 



Je me bornerai pour le moment à signaler cette ana- 

 logie, indice certain d'une communauté d'origine dans 

 les anomalies de dilatation et de changement du mo- 

 dule, sans entrer dans de plus minutieux détails, pour 

 l'étude desquels les données expérimentales font défaut. 



Mais si incomplètes que soient encore les expérien- 

 ces qui viennent d'être décrites, elles n'en ont pas 

 moins mis hors de doute l'existence de deux groupes 

 d'alliages dont l'élasticité est constante aux températu- 

 res ordinaires et, par une généralisation certaine, celle 

 d'une anomalie élastique limitée pour cha' jue alliage à 

 une région déterminée de l'échelle des températures, 

 anomalie qui s'achève dans un minimum et un maxi- 

 mum du module, en dehors desquels l'alliage reprend 



des propriétés élastiques normales. 



(A suwrc.) 



